* Corresponding Author: email: diahgusti@unja.ac.id
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2023 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index
Kalium i Iodida l (KI) dan i ekstrak air getah Merkubung ( Macaranga gigan- tea ) terhadap i inhibisi l korosi l pada baja lunak dalam i media l air i gambut Armitha Dea Pradina, Muhamad Reza Prasetio, Diah Riski Gusti*, dan Intan Lestari Program Studi  S1 Kimia FMIPA Universitas Jambi, Jl. Mendalo Darat Km. 15, Muara Bulian, Jambi
Kata kunci: baja lunak, efisiensi, korosi, Kalium Iodida, ekstrak  air getah Mer- kubung ( Macaranga gigantea )
ABSTRAK: Lahan  gambut  terbesar  di  dunia  terdapat  disalah  satu  negara  yaitu  Indonesia. Lahan gambut diIndonesia terutama terdapat diSumatra, Papua dan Kalimantan. Umumnya keperluan  konstruksi  bangunan  cepat  terjadi  proses  korosi  dilingkungan  yang  asam  seperti dilingkungan  tanah  gambut.  Korosi  merupakan  permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  di- lingkungan sekitar. Cara yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju reaksi korosi, dianta- ranya dengan penambahan zat tertentu yang berfungsi sebagai inhibitor alami seperti ekstrak bahan alam. Ekstrak getah merkubung (Macaranga gigantea) dengan penambahan KI 0,02 M berpotensi  sebagai  inhibitor  korosi  pada  baja  lunak  dalam  media  air  gambut.  Metode  yang digunakan yaitu kehilangan berat dengan variasi konsentrasi ekstrak dan variasi suhu. GKarak- terisasi yang digunakan yaitu Spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk mengi- dentifikasi gugus fungsi tertentu pada senyawa metabolit sekunder dari ekstrak air getah Ma- caranga  gigantea dan  KI  0,02  M. Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  Untuk  memberikan informasi  mengenai  morfologi  permukaan  baja.  Nilai  efisiensi  inhibisi  ekstrak  getah  merku- bung (Macaranga gigantea) dengan penambahan KI 0,02 M pada baja lunak dalam media air gambut meningkat  seiring  meningkatnya  konsentrasi ekstrak  dan  meningkatnya  suhu  peren- daman.
Keywords: soft steel, efficiency, corrosion, Potassium Iodide, Merkubung gum extract ( Macaranga gigantea )
ABSTRACT: The largest peatland in the world is in one country, namely Indonesia. Peatlands in Indonesia are mainly found in Sumatra, Papua, and Kalimantan. Generally, the corrosion process occurs quickly in an acidic environment such as a peat soil environment for building construction purposes. Corrosion is a common problem that often occurs in the surrounding environment. Ways that can be done to slow the rate of corrosion reactions include adding certain  substances  that  function  as  natural  inhibitors  such  as  extracts  of  natural  ingredients. Merkubung gum extract (Macaranga gigantea) with the addition of 0.02 M KI has the potential as a corrosion inhibitor on mild steel in a peat water medium. The method used is weight loss with variations in extract concentration and temperature variations. The characterization used Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrophotometry to identify certain functional groups in secondary  metabolites  from  the aqueous  extract  of Macaranga gigantea  sap  and  0.02  M KI. Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  To  provide  information  on  the  surface  morphology  of steel. The value of the inhibition efficiency of the extract of merkubung gum (Macaranga gi- gantea) with the addition of 0.02 M KI on mild steel in peat water media increased with in- creasing concentration of extract and increasing immersion temperature.

## 1 PENDAHULUAN
aterial  konstruksi  bangunan  umumnya  sering mengalami  korosi  dilingkungan  asam  seperti dilingkungan  tanah  gambut.  Tanah  gambut  dapat menyebabkan material konstruksi bangunan dikare- naka  tanah  gambut  bersifat  asam  dan  mempunyai sifat  fisik  yang  kurang  baik  untuk  keperluan  kon- struksi  bangunan.  Ada  beberapa  cara  untuk  mem-
perlambat  laju  reaksi  korosi,  diantaranya  penamba- han  zat  tertentu  yang  berfungsi  sebagai  inhibitor reaksi korosi [1].
Kontruksi  bangunan  umumnya  terdiri  dari  baja. Baja yang mempunyai jenis paling umum dan harga yang  relatif  lebih  rendah  yaitu  baja  lunak.  Namun, dilingkungan asam baja lunak ini cenderung menga- lami  korosi  dalam  lingkungan  asam  seperti  diling- kungan  tanah  gambut.  Kerusakan  yang  dihasilkan
M
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
dari suatu reaksi kimia antara sebuah logam didalam lingkungan  asam  akan  menyebabkan  suatu  proses korosi [2].
Penambahan  inhibitor  dengan  cara  pelapisan pada  permukaan  logam  dan  perlindungan  katodik dapat  mengurangi  jumlah  korosi  yang  makin  me- ningkat. Inhibitor tersebut dapat membentuk lapisan tipis  di  permukaan  logam  yang  kemudian  akan  te- radsorpsi pada permukaan logam.  Umumnya Peng- gunaan  inhibitor  korosi  dari  ekstrak  tanaman  dis- ebabkan  karena  tanaman  mengandung  senyawa organik yang memiliki atom 3 N, 5 O, 1 S, dan cincin aromatik  yang  diharapkan  dapat  mencegah  korosi dengan  menghambat sisi  aktif  korosi  dengan  terad- sorpsi membentuk lapisan  pelindung. pada permu- kaan baja [3].
Beberapa  penggunaan  ekstrak  dari  bahan  alam yang  telah  terbukti  baik  untuk  digunakan  sebagai inhibitor korosi diantaranya 8 ekstrak daun pandan 1 ( Pandanus  amaryllifous  Roxb ) 9 yang  mengandung d flavonoid, c steroid, f alkaloid, a kuinon  dan  tanin i sebagai  inhibitor  korosi  baja  lunak  dengan menghasilkan  efisiensi  inhibisi  sebesar  89,06% dengan  laju  korosi  5,15 1 mm/tahun = [4].  Ekstrak getah Macaranga  gigantea memiliki  kandungan  fla- vonoid dan tannin. Gugus fungsi l OH pada tanin dan flavonoid  memungkinkan  tanin  untuk  membentuk kompleks  dengan  logam  sehingga  melapisi  permu- kaan baja. Lapisan pada permukaan baja berpotensi untuk menghambat korosi pada baja lunak [5].
Tumbuhan Macaranga  gigantea atau  yang dikenal  dengan  merkubung  merupakan  salah  satu spesies  penyebarannya  banyak  di  kawasan  hutan hujan  tropis  termasuk  di  Indonesia.  Menurut Oktafiani  [6]  kandungan  senyawa  metabolit sekunder  dari  ekstrak  getah k Macaranga  gigantea yaitu fenolik, s flavonoid, kuinon, saponin,  tanin dan terpenoid e . Keberadaan  gugus  –OH o pada  tanin memungkinkan untuk membentuk kompleks dengan logam  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa tanin  berpontensi  sebagai  inhibitor  korosi  [5].  Hal tersebut  juga  diperkuat  juga  oleh  penelitian Swastikawati  et  al  [7]  ditemukannya  artefak  besi dalam  kondisi  sangat  utuh  yang  terawetkan  dan terkubur  dalam  media  tanin  alam.  Berdasarkan penelitian  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan bahwa ekstrak getah Macaranga gigantea berpotensi sebagai inhibitor korosi pada baja.
Menurut Pramudita et al [8] penambahan kalium iodida  secara  umum  dapat  meningkatkan  efisiensi ekstrak  sekam  padi.  Efisiensi  tertinggi  adalah 95,89% 9 pada konsentrasi inhibitor 1.250 ppm pada suhu 313 K. Efisiensi penghambatan dari ekstrak se-
kam padi meningkat secara sinergis dengan penam- bahan  kalium  iodida.  Akibat  besarnya  peranan  Ion halida  (I ˉ )  dalam  peningkatan  efisiensi  sekam  padi dalam  menginhibisi  korosi  baja,  maka  sangat  perlu diuji juga efek sinergetik ion iodida pada ekstrak ge- tah Macaranga  gigantea dalam  menginhibisi  korosi baja  dengan  menggunakan  media  korosif  air  gam- but. Lahan gambut sangat banyak terdapat di Indo- nesia.  Pembangunan  di  lahan  gambut  memberikan resiko terjadinya korosi cukup besar. Campuran ek- strak getah Macaranga gigantea dan ion iodida ber- potensi untuk mengatasi permasalan tersebut

## 2 BAHAN DAN METODA

## 2.1 Waktu dan tempat
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Tugas  Akhir Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Jambi  di- laksanakan pada November 2021 hingga April 2022.

## 2.2 Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  adalah  baja  lunak  (Fe  = 98.5%,  C  =  0.19%,  Si=0.22%,  dan  Mn  =  0.654%), getah  Merkubung g (Macaranga a gigantea) ,  Air gambut sebagai medium korosif, Kalium Iodida 0,02 M dan akuades.
Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  tusuk  gigi  amplas,  jangka  sorong,  besi  120 grade, hot plate, gelas ukur, gerinda, bor listrik, co- rong,  sudip,  labu  ukur,  batang  pengaduk,  neraca analitik,  pingset,  benang  nilon,  gunting,  tissue,  wa- terbath,  termometer,  peralatan  gelas  beaker,  pipet tetes,  pipet  volumetrik,  aluminuim  foil,  Scanning Electron  Microscopy (SEM), dan  Fourier Transform Infra Red (FTIR).

## 2.3 Metode Penelitian

## Persiapan Spesimen
Baja lunak dipotong ± (2x1) cm kemudian dilubangi dengan  bor  dengan  diameter  3  mm.  Permukaan baja di haluskan dengan amplas besi grade 120 ke- mudian  dicuci  menggunakan  akuades  dan  aseton. Lalu  didiamkan  hinga  kering  selama  ±5  menit. Diukur panjang dan tebalnya dengan jangka sorong kemudian  ditimbang  massanya  menggunakan neraca analitik dan hasilnya dinyatakan massa awal (m1) [9].

## Pengujian Baja dengan Media Air Gambut
Baja  lunak  direndam  dalam  air  gambut.  lempeng baja lunak ditimbang lalu direndam dalam 25 ml air gambut  dengan  waktu  perendaman  3  jam  dengan
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
variasi  suhu  masing-masing  30,  40,  50  dan  60°C. Kemudian  diangkat  lalu  dicuci  menggunakan aquades  dan  aseton.  Kemudian  diukur  massanya (m2)  dan  diulang  sebanyak  3  kali.  Dianalisa menggunakan instrumen SEM 2 [9].
Pembuatan Ekstrak Getah Merkubung ( Macaran- ga gigantea )
Ekstrak  getah  Merkubung  (M.  gigantea)  diperoleh dari daerah Mendalo Kabupaten Muaro Jambi. Kulit batang  dikelupas  dari  pohon  merkubung  dan dibersihkan dari kulit bagian luar. Kemudian diperas menggunakan  mesin  penggiling  dan  ditampung  di dalam gelas kimia 500 mL. Sehingga diperoleh getah M. gigantea sebanyak 1000 mL [10]. Ke dalam labu bundar dimasukkan sebanyak 100 mL getah merku- bung dan ditambahkan akuades dengan perbandin- gan  (1:3)  berat  getah  merkubung.  Kemudian campuran  tersebut  direfluks  selama  3  jam  dengan penangas air pada suhu 70-80 °C. Kemudian disaring campuran  dengan  menggunakan  kertas  saring  dan filtratnya  diambil.  Ekstrak  ulang  sampai  dua  kali Ampas  atau  residu  dari  getah  merkubung  tersebut dan hasil saringan dicampur dengan filtrat pertama. Lalu, filtrat diuapkan menggunakan waterbath pada suhu 70 °C sampai diperoleh tanin pekat [9].

## Skrining Fitokimia Ekstrak Getah Merkubung
(Macaranga gigantea)
Skrining fitokimia mengacu pada Hasibuan et al [11] yang  meliputi  uji l alkaloid,  flavonoid, a kuinon,  sapo- nin, steroid, tanin e dan terpenoid.

## Pembuatan Larutan Kalium Iodida 0,02 M
Kalium  iodida  ditimbang  sebanyak  3,32  gr.  Dima- sukkan kedalam labu ukur 1000 mL lalu di encerkan dengan  air  gambut,  sehingga  diperoleh  larutan kalium iodida dengan konsentrasi 0,02 M  [12].
Pembuatan i larutan Inhibitor Ekstrak i Air i Getah Merkubung o ( Macaranga Gigantea ) i Sebanyak  1,25  gram t ekstrak  getah Macaranga gigantea ditimbang.  Kemudian  ekstrak  dimasukkan kedalam labu ukur 1000 mL lalu diencerkan dengan air  gambut,  sehingga  diperoleh  larutan  dengan konsentrasi 1 2,5; 2,0;1,5;1,0;0,5 0 g/L.
Perendaman i Baja Lunak Pada Inhibitor Ekstrak Air Getah Merkubung ( Macaranga gigantea) Dalam Media Air Gambut i
Baja  yang  telah  selesai  diamplas  diikatkan  dengan tali  dan  digantung  dalam  gelas  beaker  50  ml  yang berisi  campuran  air  gambut  dan  larutan  inhibitor dengan  variasi  konsentrasi  2,5;  2,0;  1,5;  1,0 8 dan 0,5 1 g/L  selama  3  jam.  Dengan  variasi  suhu
perendaman 0 30,  40,  50  dan  60°C  menggunakan water  bath .  Setelah  direndam  kemudian  baja diangkat,  dicuci  dengan  aquades  dan  aseton,  lalu dikeringkan. Setelah kering baja ditimbang dan hasil penimbangan dinyatakan sebagai massa akhir (m3). Data  yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk menentukan  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibisi  korosi pada baja.
Perendaman o Baja * Lunak * dalam * Ekstrak Air Getah Merkubung ( Macaranga gigantea ) dengan larutan kalium iodida (KI) l
Baja  yang  telah  selesai  diamplas  kemudian  diikat dengan  tali  dan  digantung  dalam  gelas  beaker ukuran  50  mL  yang  diisi  dengan  campuran  20  mL larutan  kalium  iodida  dengan  konsentrasi  0,02  M dan  20  mL  larutan  inhibitor  ekstrak  getah Merkubung ( Macaranga  gigantea )  dengan  konsen- trasi 2,5; * 2,0; * 1,5; * 1,0; dan * 0,5 g/L. Dengan variasi suhu perendaman * 30, * 40, * 50 dan * 60°C selama 3 jam  dengan  waterbath.  Setelah  selesai  direndam, baja  diangkat,  dicuci  dengan  aquades  dan  aseton, lalu dikeringkan. Setelah kering baja ditimbang dan diukur  tebal  baja  dengan  jangka  sorong  dan  hasil penimbangan dinyatakan sebagai massa akhir (m4). Data  yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk menentukan  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibisi  korosi pada baja
Analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) *
Analisis  FTIR  dan  SEM  dianalisis  di  Universitas Lampung (UNILA). Baja direndam dalam media air gambut  dengan  penambahan  ekstrak  air  getah merkubung ( Macaranga gigantea ) + KI 0,02 M yang memiliki efisiensi yang tinggi.
2.4  Analisis Data (Metode Kehilangan Berat) *
Untuk  menghitung  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibisi dapat  digunakan  data  kehilangan  berat  [13]  [14] dengan persamaan 1 dan 2.
Cr = 𝑚 1 − 𝑚 2 𝐴  ×  𝑡 (1)
%El = CR1 − CR2 CR1 × 100%                       (2)
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
3 HASIL DAN PEMBAHASAN *
Skrining Fitokimia Ekstrak Getah Merkubung ( Macaranga gigantea )
Skrining  fitokimia * untuk  mengindetifikasi  golongan senyawa  metabolit  sekunder  yang  terkandung didalam  ekstrak u getah merkubung  seperti  alkaloid, fenolik,  flavonoid,  kuinon,  saponin, i steroid,  tanin dan terpenoid. Hasil uji fitokimia dari ekstrak * getah merkubung * ( Macaranga gigantea ) ditunjukkan pada tabel i 2.
* Tabel 1 Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Getah i Merkubung i Metabolit Sekunder Pereaksi % Hasil o Alkaloid id Mayer/Dragendroff  /  Fenolik ed FeCl 3 1% + Flavonoi ded Mg, HCl dan etanol in + Kuinon ed NaOH 1 N m + Saponin ed Aquades ol + Tanin in FeCl 3 1% + Terpenoid ed Burchar ded + Steroid ed Burchard ed  Keterangan: (+) terdapat senyawa metabolitsekunder,
(  ) tidak terdapat i senyawa l metabolit sekunder i
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  ekstrak i getah merkubung memiliki kandungan senyawa l metabolit sekunder yaitu,  flavonoid,  fenolik,  saponin,  kuinon, s tanin  dan  terpenoid.  Hasil  uji  negatif  yaitu  untuk senyawa  alkaloid  dan  steroid.  Senyawa-senyawa tersebut  mengandung  atom  O  dan  ikatan  rangkap. Berdasarkan hasil tersebut ekstrak getah i merkubun- g i ( Macaranga  gigantea )  dapat  digunakan  sebagai inhibitor  korosi. Gusti  et  al  [9]  melaporkan  bahwa senyawa yang mengandung heteroatom o O, N atau S,  dan  mempunyai  pasangan  elektron  bebas  serta ikatan  rangkap  dan  dapat  digunakan  sebagai inhibitor korosi yang efektif karena pada permukaan baja  lunak  dapat  teradsorpsi membentuk  lapisan tipis sebagai pelindung dari lingkungan korosif.
Metode l Kehilangan Berat i
Laju  korosi  dapat  ditentukan  dengan  metode kehilangan berat, efisiensi inhibisi korosi dan isoterm adsorpsi  baja  lunak  dalam  media  air  gambut  serta ekstrak  air getah  Macaranga  gigantea dengan konsentrasi  0,5;  1,0;  1,5;  2,0  dan  2,5  g/L,  dan  KI dengan  konsentrasi  0,02  M  selama  3  jam.  Dengan variasi suhu perendaman yaitu 30, 40, 50 dan 60ºC terhadap laju korosi dan persentase efisiensi inhibisi korosi baja lunak. Penentuan laju korosi dan efisiensi inhibisi dihitung menggunakan persamaan 1 dan 2.
Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Air Getah Merkubung dan suhu perendaman dengan KI 0,02 M terhadap Laju Korosi Baja Lunak
Pengaruh i konsentrasi  KI  0,02  M  ditambah  dengan 0,5; 8 1,0; 7 1,5; 6 2,0  dan 5 2,5  g/L  ekstrak  getah  air macaranga gigantea terhadap laju korosi baja lunak selama  perendaman  3  jam  dengan  konsentrasi  KI yang  digunakan  yaitu  0,02  M;  dan  juga  dilakukan variasi suhu perendaman yaitu 30, 40, 50 dan 60ºC dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1 Pengaruh Konsentrasi Ekstrak i Air o Getah i Merkubung Terhadap Laju Korosi dengan Variasi Suhu a) Tanpa adanya KI O,O2 M; b) Dengan penambahan KI

## 0,02 M
Gambar  1a  menujukkan  laju  korosi  menurun seiring  bertambahnya  konsentrasi  dari  ekstrak  air getah merkubung dan semakin tinggi suhu semakin besar  laju  korosinya  begitupun  sebaliknya.  Penu- runan  ini  dikarenakan  adanya  senyawa  metabolit sekunder i yang  ada  dalam  ekstrak  tanaman  pada Tabel  2.  Dimana  senyawa  tersebut  mengandung atom O yang dapat mengadsorpsi pada permukaan baja tersebut.
Gambar 1b  laju  korosi  menurun  seiring  bertam- bahnya  konsentrasi  ekstrak  getah  merkubung +0,02M KI. Laju korosi tanpa adanya ekstrak getah merkubung  hanya  KI  0,02  M  saja  lebih  kecil dibandingkan  dengan  adanya  penambahan  ekstrak getah  merkubung  +0,02  M  KI.  Hal  ini  diakibatkan
0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 0 1 2 3 L aj u K or os i (mg / cm^ 3 .j am) Konsentrasi (g/l) Suhu 30◦C Suhu 40◦C Suhu 50◦C Suhu 60◦C b
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
karena  senyawa  yang  terdapat  pada  ekstrak  air getah merkubung dan ion halida pada KI teradsorpi pada  permukaan  baja  sehingga  menghambat terjadinya  korosi.  [8]  melaporkan  bahwa  senyawa metabolit  sekunder  dapat  membentuk  senyawa komplek  dengan  besi  salah  satu  contohnya  Fe dengan  tanin  dalam  ekstrak  dapat  membentuk senyawa  komplek  dengan  Fe(III)  di  permukaan logam,  sehingga  laju  reaksi  korosi  akan  mengalami penurunan. Senyawa komplek ini akan menghalangi serangan  ion-ion  korosif  pada  permukaan  logam, sehingga laju reaksi korosi akan menurun.
Berdasarkan  variasi  suhu,  hal  ini  menunjukkan bahwa  suhu  meningkat  dan  laju  korosi  meningkat. Hal  ini  terjadi  karena  suhu  naik  dan  energi  kinetik permukaan  logam  meningkat,  yang  menyebabkan proses adsorpsi lebih lemah dan mendorong proses desorpsi [15]. Laju korosi meningkat pada kenaikan suhu  diakibatkan  oleh  interaksi  antara  senyawa metabolit  sekunder  dari  ekstrak  air  getah  merku- bung pada permukaan baja lunak melemah.

## Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Air Getah Merkubung dengan KI 0,02 M terhadap Efisiensi Inhibisi Korosi Baja Lunak
Efisiensi  inhibisi  adalah  persentase  nilai  yang menunjukkan  seberapa  besar  kemampuan Ekstrak Air  Getah Macaranga  gigantea dengan  KI menghambat korosi pada baja. selama perendaman 3  jam  dengan  variasi  konsentrasi Macaranga gigantea 9 0,5; 3 1,0; 2 1,5; 3 2,0 dan 6 2,5 g/L, dan KI dengan  konsentrasi  0,02  M  dilakukan  variasi  suhu perendaman  yaitu 9 30, 5 40, 4 50  dan 7 60ºC  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2a menunjukkan bahwa efisiensi ekstrak air  getah  merkubung  berbanding  lurus  dengan konsentrasi  inhibitor,  semakin  bertambahnya konsentrasi inhibitor yang digunakan maka semakin meningkat  pula  efisiensinya.  Hal  ini  dikarenakan merkubung  mengandung  senyawa  metabolit  se- kunder  yang  dapat  membentuk  senyawa  kompleks dengan  Fe  pada  permukaan  logam  yang menghambat  terjadinya korosi,  sehingga  laju korosi yang terjadi menurun.
Gambar  2b  menunjukkan  bahwa  pengaruh efisiensi  inhibisi  terhadap  konsentrasi  ekstrak  air getah  merkubung  dengan  adanya  penambahan  KI 0,02 M dimana semakin meningkatnya suhu semakin besar  efisiensi  inhibisinya  dan  sebaliknya  semakin rendah suhu semakin kecil efisiensi inhibisinya. Nilai efisiensinya  lebih  meningkat  dibandingkan  tanpa adanya  penambahan  iodida.  Peningkatan  efisiensi penghambatan ekstrak air getah merkubung dengan
adanya  ion  iodida  menunjukkan  kemungkinan adanya  sinergisme  antara  dan  ekstrak  air  getah merkubung ion iodida.
Gambar 2 Pengaruh konsentrasi Ekstrak Air Getah Merkubung terhadap Efisiensi Inhibisi dengan variasi Suhu a) Tanpa Adanya KI 0,02 M; b) Dengan adanya penambahan KI 0,02 M
Penambahan  ion  iodida  ke  dalam  larutan  yang mengandung ekstrak tanaman meningkatkan efisien- si  inhibisi  yang  menunjukkan  bahwa  lapisan  pelin- dung  adsorpsi  cenderung  lebih  stabil  pada  permu- kaan baja [16].
Analisis i Scanning Electron i Microscopy r (SEM)
Analisis i Scanning o Electron i Microscopy  (SEM) untuk  mengetahui  mengenai  morfologi  permukaan baja.  Gambar  3  memperlihatkan  morfologi  permu- kaan baja lunak sebelum perlakuan (blanko), setelah perendaman dalam media air gambut selama 3 jam, Setelah direndam dalam larutan yang mengandung air gambut dan ekstrak air getah merkubung 2,5 g/L, dan  Setelah  direndam  dalam  larutan  yang mengandung air gambut , KI 0,02 M dan ekstrak air getah  merkubung  2,5  g/L  selama  3  jam  pada  suhu 60º C dengan perbesaran 1000 4 kali.
Gambar  3a  memperlihatkan  permukaan  baja lunak  yang  masih  halus,  bersih,  dan  tidak  berpori dikarenakan  dengan  lingkungan  korosif  tidak terdapat  adanya  interaksi.  Garis-garis  yang  terlihat
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Ef is ie n si I n h ib is i ( %) Konsentrasi (g/L) Suhu 30°C Suhu 40 °C Suhu 50 °C Suhu 60 °C 0 20 40 60 80 100 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Ef is ie n si I n h ib is i ( %) Konsentrasi (g/L)
Suhu 30 ◦ C Suhu 40 ◦ C Suhu 50 ◦ C
Suhu 60 ◦ C
b
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
merupakan akibat dari perlakuan penghalusan baja lunak  menggunakan  amplas.  Gambar  3b  memper- lihatkan permukaan baja setelah perendaman dalam air  gambut  selama  3  jam  mengalami  korosi  yang ditandai  dengan  permukaan  yang  kasar,  tidak  rata dan  terdapat  banyaknya  pori  akibat  korosi  yang disebabkan  oleh  serangan  ion-ion  korosif  dari larutan  asam  sehingga  menyebabkan  permukaan baja  terkorosi  [17].  Gambar  3c  memperlihatkan permukaan yang lebih terlihat tertutupi dibandingkan  dengan  gambar  3b,  walaupun  masih ada gumpalan dan lubang-lubang kecil yang kurang merata. Hal ini disebabkan karena adanya  senyawa metabolit  sekunder  dalam  ekstrak  air  getah Macaranga  gigantea yang  teradsorpsi  pada  permu- kaan  baja  sehingga  membentuk  lapisan  tipis  [9]. Gambar  3d  memperlihatkan  permukaan  baja dengan  gumpalan  yang  lebih  besar  dan  berserat diseluruh permukaan baja sehingga melapisi semua permukaan  baja.  Hal  ini  disebabkan  oleh  senyawa metabolit  sekunder  yang  terdapat  dalam  ekstrak getah Merkubung teradsorpsi pada permukaan baja. Messikh  et  al [18]  telah  melaporkan  bahwa penambahan  esktrak  tanaman  dan  ion  iodida memberikan  efek  sinergetik  untuk  mengurangi  laju korosi.
a) b)
c) d) Gambar 3 Hasil SEM baja lunak: a) blanko; b) perendaman dalam air gambut; c) perendaman dalam larutan inhibitor ekstrak getah i merkubung 8 2,5 g/l selama 3 jam; d) perendaman dalam larutan i ekstrak air getah i merkubung 5 2,5 g/l + KI 0,02 M.

## Analisis Spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FTIR)
Analisis  FTIR  pada  penelitian  ini  untuk  mengiden- tifikasi  adanya  gugus  fungsi  tertentu  yang  terkan- dung pada senyawa metabolit sekunder dari ekstrak
air  getah Macaranga  gigantea dan  KI  0,02  M  yang berperan  sebagai  inhibitor  korosi.  Ekstrak  air  getah Macaranga  gigantea  mengandung  senyawa  meta- bolit  sekunder  yaitu  fenolik,  flavonoid,  kuinon, saponin, tanin dan terpenoid. Menurut Gusti et al [9] senyawa  metabolit  sekunder  tersebut  merupakan senyawa  heteroatom  yang  mempunyai  ikatan  rang- kap  dan  pasangan  elektron  bebas  yang  dapat digunakan sebagai inhibitor korosi. Bilangan gelom- bang inframerah yang digunakan pada peneltiian ini berkisar  antara  4000  sampai  600  cm-1.  Spektrum FTIR  ekstrak  air  getah Macaranga  gigantea dapat dilihat  pada  Gambar  4  dan  data  perbandingan spektrum FTIR pada Tabel 2.
Gambar 4 Spektrum FTIR a, biru) ekstrak getah merkubung ( macaranga gigantea ); b,merah) produk korosi baja lunak dalam larutan inhibitor ekstrak getah merkubung (macaranga gigantea ) 4 2,5 g/l + KI 0,02 M selama perendaman 3 jam; c,hitam) produk korosi baja lunak dalam larutan inhibitor ekstrak getah merkubung ( macaranga gigantea ) 8 2,5 g/l selama perendaman 3 jam Gambar 4a  memperlihatkan  adanya  gugus  -O-H pada  angka  gelombang  3205,5cm -1 .  Angka gelombang pada 2109,7cm -1 memperlihatkan keha- diran  gugus  C=O  (ester).  Angka  gelombang  pada 1602,8cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C=C (aromatik).  Angka  gelombang  pada  1438,8cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C-H  (alkana). Angka gelombang pada 1282,2cm -1 memperlihatkan kehadiran  gugus  C-N.  Angka  gelombang  pada 1058,6cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C-O. Angka gelombang pada 820,7 cm -1 memperlihatkan kehadiran  gugus  C-H  (aromatik).  Pada  gambar  4b memperlihatkan gugus –OH pada angka gelombang 3175,7cm -1 .  Angka  gelombang  pada  2117,7cm -1 memperlihatkan kehadiran gugus C=O (ester). Ang- ka  gelombang  pada  1871,7  cm -1 memperlihatkan kehadiran gugus C=C (aromatik). Angka gelombang pada  1565,5cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus C-H  (alkana).  Angka  gelombang  pada  1371,7  cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C-N.  Angka gelombang  pada  1058,6cm -1 memperlihatkan
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
kehadiran gugus C-O. Angka gelombang pada 788,7 cm -1 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C-H (aromatik).  Gambar  4c  memperlihatkan  adanya gugus  –OH  pada  angka  gelombang  3183,1cm -1 . Angka gelombang pada 2117,1cm -1 memperlihatkan kehadiran  gugus o C=O  (ester).  Angka  gelombang pada 1602,8 memperlihatkan kehadiran gugus C=C (aromatik).  Angka  gelombang  pada  1371,7  cm -1 3 memperlihatkan  kehadiran  gugus  C-H  (alkana). Angka gelombang pada 1259,8cm -1 5 memperlihatkan kehadiran  gugus 4 C-N.  Angka  gelombang  pada 1058,6 cm -1 1 memperlihatkan kehadiran gugus C-O. Angka  gelombang  pada  767,8cm -1 r memperlihatkan kehadiran gugus r C-H (aromatik).
Tabel 2 Perbandingan spektrum FTIR dengan literatur
* Gambar 4a Gambar 4b * Gambar 4c Pustaka [19] 3 Gugus Fungsi 3205,5 3175,7 3183,1 3000-3750 O-H 2 2109,7 2117,1 2117,1 2000-2300 C=O (ester) 1602,8 1871,1 1602,8 1500-1675 C=C (aromatik) 1438,8 1565,5 1371,7 1350-1470 C-H (alkana) 1282,2 1371,7 1259,8 1180-1360 C-N 1058,6 1058,6 1058,6 1080-1300 C-O 820,7 788,7 767,8 675-870 C-H i (aromatik)
Gambar 4(b) u memperlihatkan kemiripan bentuk dengan  gambar  4(c)  dimana  terjadi  pergeseran angka  gelombang  yaitu,  pada  gugus  fungsi  -O-H u pada  angka  gelombang  3175,7cm -1 bergeser  ke 3183,1cm -1 t ,  gugus  fungsi i C=C i (aromatik)  pada angka  gelombang  1871,7cm -1 4 bergeser  ke  1602,8 cm -1 .  Gugus  fungsi g C-H o (alkana)  dengan  angka gelombang  1565,5  bergeser  ke  1371,7cm -1 7 .  Gugus fungsi  C-N  pada  angka  gelombang    1371,7cm -1 2 bergeser  ke  1259,8cm -1 dan  gugus  fungsi  C-H (aromatik)  pada  angka  gelombang  788,7cm -1 5 bergeser  ke  767,8cm -1 3 .  Beberapa  puncak  perge- seran  pada  serapan  menandakan  adanya  interaksi antara  senyawa  metabolit  sekunder  dari  ekstrak  air getah Macaranga  gigantea ditambah  KI  0,02  M dengan  baja  lunak.  Menurut  Khadom et  al [20] Bilangan  gelombang  bergeser  menunjukkan  bahwa antara  eksrak  dengan  baja  terdapat  interaksi  yaitu baja dapat mengurangi laju korosi dengan memben- tuk lapisan pasif pada permukaannya

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Baja  lunak  yang  direndam  dalam  media  air gambut  dengan  penambahan  KI  0,02  M  nilai  laju korosinya  menurun  seiring  meningkatnya  konsen- trasi ekstrak getah merkubung ( Macaranga gigantea )
dan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  suhu perendaman.  Laju  korosi  tertinggi  pada  suhu  60 o C dengan  konsentrasi  0,5  g/l  yaitu  0,437  mg/cm 2 .jam. Sedangkan  Nilai  efisiensi  inhibisi  ekstrak  getah merkubung  ( Macaranga  gigantea )  dengan  penam- bahan KI 0,02 M  pada baja lunak dalam media air gambut meningkat seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak dan meningkatnya suhu perendaman
Analisis FTIR menunjukkan terjadinya pergeseran bilangan  gelombang  sesudah  dan  sebelum  peren- daman medium korosifnya yaitu 3175,7 cm -1 menuju 3183,1 cm -1 ; 1871,1 cm -1 menuju 1602,8; 1565,5 cm -1 menuju 1371,7 cm -1 ; 1371,7 cm -1 menuju 1259,8 cm - 1 dan  788,7  menuju  767,8  cm -1 .Analisis Scanning Electron  Microscopy (SEM)  memperlihatkan  setelah perendaman dalam air gambut Selama 3 jam mem- perlihatkan  bahwa  baja  lunak  telah  terjadi  korosi ditandai  dengan  permukaan  baja  yang  kasar  serta terdapat pori yang banyak. Baja lunak yang setelah direndam dengan  ekstrak  getah  merkubung (maca- ranga  gigantea) memperlihatkan  permukaan  baja yang  lebih  tertutupi  dibandingkan  dengan  baja  lu- nak  saat  direndam dengan  air  gambut dan  baja  lu- nak dengan penambahan KI 0,02 M permukaan baja lebih  kasar,  berserat  dan  terdapat  gumpalan  yang besar  diseluruh  permukaan  baja  sehingga  permu- kaan baja terlapisi semua dengan menyeluruh.
REFERENSI ______________________________
[1] Cholil, M. N., D. Ramadhan, and Y. Maulidia, “Inhibisi Korosi Pada Baja Lunak Dalam Media Air Gambut Dengan Metode Elektroplating,” Elkha , vol. 10, no. 2, p. 56, 2018, doi: 10.26418/elkha.v10i2.26202.
[2] Stiadi, Y., S. Arief, H. Aziz, M. Efdi, and E. Emriadi, “INHIBISI KOROSI BAJA RINGAN MENGGUNAKAN BAHAN ALAMI DALAM MEDIUM ASAM KLORIDA: Review,” J. Ris. Kim. , vol. 10, no. 1, p. 51, 2019, doi: 10.25077/jrk.v12i2.321.
[3] El-Katori, E. E., A. S. Fouda, and R. R. Mohamed, “The Synergistic Impact of the Aqueous Valerian Extract and Zinc Ions for the Corrosion Protection of Mild Steel in Acidic Environment,” Zeitschrift fur Phys. Chemie , pp.
1–27, 2019, doi: 10.1515/zpch-2019-1377.
[4] Kayadoe and T. ,Fadli, Hasim, “Ekstrak daun pandan,” Mol. Vol. 10. No. 2. Novemb. 2015 88 - 96 , vol. Vol. 10. N, pp. 88–96, 2015.
[5] Pramudita, M., Sukirno, and M. Nasikin, “Influence of tannin content in Terminalia catappa leaves extracts resulted from maceration extraction on decreasing corrosion rate for mild steel in 1M H2SO4,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 345, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/345/1/012023.
[6] Oktafiani, R., “BAJA LUNAK PADA INHIBITOR EKSTRAK GETAH MERKUBUNG ( Macaranga
Armitha D. P., dkk. / Kalium i Iodida dan i ekstrak air getah ...
gigantea Muell . Arg ) DALAM MEDIUM ASAM SULFAT,” 2019.
[7] Swastikawati, A., Henny, K., Rifqi, K.S and Yudhi, A. H. P, “Tanin Sebagai Inhibitor Korosi Artefak Besi Cagar Budaya,” J. Konserv. Cagar Budaya , vol. 11, no. 1, pp.
3–21, 2017, doi:
10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v11i1.165.
[8] Pramudita, M, S. Sukirno, and M. Nasikin, “Synergistic corrosion inhibition effect of rice husk extract and KI for Mild steel in H2SO4 Solution,” Bull. Chem. React. Eng. &amp;amp; Catal. , vol. 14, no. 3, pp. 697–704, 2019, doi: 10.9767/bcrec.14.3.4249.697-704.
[9] Gusti, D. R., Emriadi, A. Alif, and M. Efdi, “Corrosion Inhibition of Ethanol Extract of Cassava ( Manihot esculenta ) Leaves on Mild Steel in Sulfuric Acid,” Int. J. ChemTech Res. , vol. 10, no. 2, pp. 163–171, 2017, [Online]. Available: http://www.sphinxsai.com/2017/ch_vol10_no2/1/(163- 171)V10N2CT.pdf.
[10] Hanura, I. Y. 2018. Isolasi senyawa kimia dari ekstrak etanol getah Merkubung (Macaranga gigantea Muell. Arg) sebagai antioksidan. Skripsi . Universitas Jambi.
[11] Hasibuan, A. S and V. Edrianto, “SOSIALIASI SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK ETANOL UMBI BAWANG MERAH (Allium cepa L.),” J. Pengmas Kestra , vol. 1, no. 1, pp. 80–84, 2021, doi: 10.35451/jpk.v1i1.732.
[12] Fouda, A. E. A. S., H. H. Al-Zehry, and M. Elsayed, “Synergistic Effect of Potassium Iodide with Cassia italica Extract on the Corrosion Inhibition of Carbon Steel Used in Cooling Water Systems in 0.5 M H2SO4,”
J. Bio- Tribo-Corrosion , vol. 4, no. 2, 2018, doi: 10.1007/s40735-018-0138-z.
[13] Yetri, Y., E. Emriadi, N. Jamarun, and Gunawarman, “Corrosion inhibitor of mild steel by polar extract of Theobroma cacao peels in hydrochloric acid solution,” Asian J. Chem. , vol. 27, no. 3, pp. 875–881, 2015, doi: 10.14233/ajchem.2015.17173.
[14] Hassan, K. H., A. A. Khadom, and N. H. Kurshed, “Citrus aurantium leaves extracts as a sustainable corrosion inhibitor of mild steel in sulfuric acid,” South African J. Chem. Eng. , vol. 22, pp. 1–5, 2016, doi: 10.1016/j.sajce.2016.07.002.
[15] Fajrianti, H., W. Oktiawan, and I. W. Wardhana, “PENGARUH WAKTU PERENDAMAN DALAM AKTIVATOR NaOH DAN DEBIT ALIRAN TERHADAP PENURUNAN KROM TOTAL (Cr) DAN SENG (Zn) PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI ELEKTROPLATING DENGAN MENGGUNAKAN ARANG AKTIF DARI KULIT PISANG,” J. Tek. Lingkung. , vol. 5, no. 1, pp. 1– 9, 2016.
[16] Djellab, M., H. Bentrah, A. Chala, H. Taoui, S. Kherief, and B. Bouamra, “Synergistic effect of iodide ions and bark resin of Schinus molle for the corrosion inhibition of API5L X70 pipeline steel in H2SO4,” Mater. Corros. , vol. 71, no. 8, pp. 1276–1288, 2020, doi: 10.1002/maco.202011533.
[17] Erna, M., Linda, R., Fikrati, Z., & Dharma, E. S. (2017). Efektivitas Kitosan Sebagai Pelapis ( Coating ) Korosi Pada Logam Zn , Fe , Al Dalam Media Hcl Dan H2SO4. 2(2).
[18] Messikh, S., R. Salhi., O. Benali., H. B. Ouici dan N. Gherraf., “Inhibitor Korosi Baja Ringan di 0 . 5MH 2 JADI 4 dan sinergisnya,” vol. 17, pp. 14–22, 2020.
[19] Pranoto, P., C. Purnawan, and T. Utami, “Application of bekonang clay and andisol soil composites as copper (II) metal ion adsorbent in metal crafts wastewater,” Rasayan J. Chem. , vol. 11, no. 1, pp. 23– 31, 2018, doi: 10.7324/RJC.2018.1111939.
[20] Khadom, A. A., A. N. Abd, and N. A. Ahmed, “Xanthium strumarium leaves extracts as a friendly corrosion inhibitor of low carbon steel in hydrochloric acid: Kinetics and mathematical studies,” South African J. Chem. Eng. , vol. 25, no. April 2019, pp. 13–21, 2018, doi:
10.1016/j.sajce.2017.11.002._______________________